186 Physiologie. — Physikalische Physiologie. 



Die Bastbänder wurdeu sowohl auf ihre absolute Festigkeit, als auch auf ihre Elasticität 

 geprüft. Von den erhaltenen Versuchsresultaten seien hier die folgenden namhaft gemacht. 



1. Die Tragfähigkeit des Hanfbastes ist sehr gross; im Durchschnitt erfordert die 

 Zerreissung eines 1 □ mm im Querschnitt messenden Hanfbastbandes 34.55 Kil. Ausnahms- 

 weise steigt die Tragfähigkeit einzelner Bänder von gleichem Querschnitt bis 50 Kil. 



2. Der günstige Einfluss der Bewässerung auf die Erhöhung der Festigkeit des 

 Bastes ist nicht zu verkennen. Das Maximum der Tragfähigkeit aller Bastbänder von den 

 nicht bewässerten Beeten betrug im Durchschnitt 4.12 Kil., von den bewässerten 5.48 Kil. 



3. üeberstarke Düngung vermindert die Festigkeit des Bastes. 



4. Die dichtere Stellung der Pflanzen scheint auf die Festigkeit ihres Bastes einen 

 günstigen Einfluss auszuüben. 



5. Durchnässte nicht gedrehte Bastbänder tragen nicht die halbe Belastung wie im 

 trockenen Zustande. — Werden nasse Bänder von Bast gedreht, so steigt ihre Tragfähigkeit 

 ganz bedeutend: eine gleiche Zahl Bastbänder nicht gedreht und nass rissen schon bei einer 

 Belastung von wenig über 1 Kil., wurden sie aber so stark gedreht, dass sie ihre Länge 

 um 7 -IO^/q verkürzten, so trugen sie im Mittel wieder 4.7 Kil. 



Da, wie sich aus einer mathematischen Darlegung ergiebt, die durch die Drehung 

 an sich erfolgende Verstärkung nur proportional ist der durch erstere bewirkten Verkürzung, 

 so sucht der Verf. die Ursache jenes grossen Unterschiedes hauptsächlich in der durch die 

 Drehung vergrösserten Cohäsion der Bastelemeute. — Im Gegensatze zu den nassen erweisen 

 sich trockene Bänder in gedrehtem Zustande schwächer als im nicht gedrehten. Die Ursache 

 hieven liegt in der Sprödigkeit der trockenen Faser, zu Folge welcher der Widerstand gegen- 

 über der bei gedrehten Bändern zur Geltung kommenden Schwerkraft nur ein geringer ist. 



Im Anschlüsse an die Untersuchungen über das Tragvermögen des Hanfbastes werden 

 nach Mittheilungen über die Tragfähigkeit verschiedener Holzbänder (Rothbuche, Wallnuss, 

 Eiche, Ahorn, Erle, Linde, Rothtanne, Lärche) und des Bastes ausländischer Faserpflanzen 

 gemacht. 



2L Nördlinger. Dauer des Holzes verschiedener Monate. (Centralblatt für das gesammte 

 Forstwesen, I. Heft, S. 1.) 



Seit dem Jahre 1859 wurden allmonatlich mittelaltrige Oberholzeichen und etwa 

 75jährige Buchen gefällt; aus ihrem Holze baute man im Jahre 1866 die 4 Räder eines 

 starken Wirthschaftswagens und verfertigte ausserdem auch 4 gleichförmige Gatter, deren 

 Stäbe aus den verschiedenen Monaten stammten und welche an der Nordseite des Hohen- 

 heimer Schlosses den Witterungseinflüssen frei ausgesetzt wurdeu. Der Versuch mittelst 

 des Wirthschaftswagens führte zu keinem Ergebniss, dagegen lehrte die 1877 vorgenommene 

 Untersuchung der Gatter Folgendes: 



Der Verlust des specif. Trockengewichtes betrug bei der Eiche 16.6 "/o (1866: 0.755, 

 1877: 0.63), bei der Buche 35.5 "/q (1866: 0.758, 1877: 0.49); der Abnahme des spec. Trocken- 

 gewichtes entspricht das Sinken der Säulenfestigkeit; bei der Eiche um 40.2%, bei der 

 Buche um 68.2 o/q. 



„Dass ein Gesetz bestände, wonach die Säulenfestigkeit in einer gewissen Jahreszeit 

 stiege oder sänke, geht aus dem Anblick unserer Curven nicht deutlich hervor." 



22. Nördlinger. Zug- und Säulenfestigkeit der Weymouthsföhre. (Centralblatt für das 

 gesammte Forstwesen, 1878, p. 353.) 



Lufttrockene Stäbe aus einer 68jährigen Weymouthsföhre wurden auf das spec. 

 Trockengewicht, auf Zug- und Säulenfestigkeit untersucht. Das erstere ist, wie auch aus 

 Versuchen mit anderen Exemplaren erhellte, bei den in Deutschland gewachsenen Bäumen 

 höher, als bei den amerikanischen. Hinsichtlich der Zugfestigkeit bleibt die Weymouthsföhre 

 hinter der gemeinen r'öhre zurück, stellt sich ihr aber in der Säulenfestigkeit ungefähr gleich. 



23. Ed. Hanausek. Zur wissenschaftlichen Begründung der Arbeits- und Gewerbseigen- 

 schaften der Hölzer. (Oesterr. Monatsschrift für E'orstwesen, red. von J. Wessely, 

 1875, S. 202 5.) 



Ein Versuch, die technisch wichtigen Eigenschaften verschiedener Hölzer (Zug- 

 festigkeit, Elasticität, Härte, Dichte, Spaltbarkeit) aus ihrem histologischen Bau zu erklären. 



